( 7o^ ) 

 de l'oxygène purs et secs, dans le chalumeau Deville et Debray, et, pour 

 fondre 20«' d'iridium, il ne faut pas moins de 5oo''' d'hydrogène et de aSo'" 

 d'oxygène. On a cependant pu mener à bonne fin trois expériences, 

 conduites comme il a été indiqué pour le platine, et dans lesquelles 

 34s'', 88'^,970 et 88', 4o4 d'iridium solide à la température de fusion ont 

 cédé au calorimètre, par chaque gramme de métal, 84,2, 85,3 et 83,9 unités 

 de chaleur, soit en moyenne 84",5; si donc on admet que la formule 

 donnée plus haut représente la chaleur spécifique de l'iridinm jusqu'à la 

 température de fusion, température certainement très peu inférieure à celle 

 de la flamme du chalumeau, on en conclut que l'iridium fond à igSo". 



» II. L'or présente une chaleur spécifique moyenne variant à peine 

 jusqu'à 600°, puis sensiblement croissante à mesure que l'on s'approche du 

 point de fusion : égale à 0,0824 (' ) d'après Regnault entre 0° et 100°, encore 

 presque la même à 600", elle atteint o,o345 à 900° et o,o352 à 1020°. 



» lie point de fusion de l'or, déterminé comme d'habitude, est à loSS". 



» III. Le point de fusion du cuivre e=t très voisin de celui de l'or, mais 

 un peu plus élevé (^) : le cuivre pur fond à io54°. 



)) IV. Si nous réunissons en un Tableau les points de fusion donnés 

 dans celte Note et les précédentes, nous avons les nombres suivants, tous 

 rapportés au thermomètre à air : 



Argent ■ ■ . 954" 



Or io35 



Cuivre io54 



Palladium i5oo 



Platine 1775 



Iridium igSo » 



PHYSIQUE. — Pile au chlorure de chaux. Note de M. Alf. Niaudet, 

 présentée par M. Jamin. 



« La pile que je soumets à l'Académie a pour électrode positive une 

 lame de zinc et pour électrode négative une plaque de charbon entourée 

 de fragments de charbon. 



(') Or à 1^,. J'ai trouvé une chaleur spécifique un peu moindre CJ'"=o,o3i6 sur 

 l'échantillon d'or parfaitement pur qui m'a servi dans mes recherches et que je dois encore 

 à l'obligeance de M. Debray. 



(M Le cuivre rouge du commerce fond avant l'or vierge, i5°à3o" avant l'or suivant 

 l'échantillon. 



